16 Deville und Debray, 



Wirkung der siedenden Schwefelsäure weit besser, als die 

 Gefässe aus reinem Platin. 



Eine andere Legirung aus der Fabrik der Herren 

 Desmoutis und Chapuis, aus 91,2 Proc. Pt, 5,4 Proc. 

 Jr und 4,1 Proc. Rh bestehend, war von sehr guter 

 Qualität, sehr starr und widerstand den Säuren besser 

 als reines Platin. 



Eine Legirung aus 47,3 Proc. Zinn, 32,0 Proc. 

 Platin, 19,5 Procent Iridium und 1,2 Procent Rhodium, 

 von der Formel (Pt, Jr, Rh)2Sn3 ist ki'jstallisirbar, un- 

 löslich in Salzsäure, durch Chlorgas in der Hitze an- 

 greifbar. 



Wenn man Osmiridium mit dem Fünfr bis Sechs- 

 fachen seines Gewichts Zinn schmilzt, die Legirung lange 

 Zeit im Kohlentiegel lebhaft roth glüht, dann langsam er- 

 kalten lässt und die Masse mit Salzsäure behandelt, so 

 löst sich das überschüssige Zinn nebst einer Spur von 

 Iridium auf, während eine Legirung von Iridiumzinn in 

 schönen Würfeln, die wie Kochsalzdrusen aneinanderhän- 

 gen, zurückbleibt, neben sehr feinem Krystallpulver von 

 Osmium, das sich durch ein feines Sieb von der ge- 

 nannten Legirung trennen lässt. 



Die Krystalle des Iridiumzinns haben oft eine Länge 

 von mehreren Millimetern, sind durch Königswasser nicht 

 angreifbar, geben aber bei lebhafter Rothgluth auf dem 

 Porcellannachen im Porcellanrohr unter einem Strome 

 Schwefelwasserstoffgas einen Rückstand von Iridium, 

 während Schwefelzinn sich verflüchtigt. Diese Legirung 

 enthält 43,4 Proc. Iridium und 56,6 Proc. Zinn, entspre- 

 chend der Formel JrSn^^ welche 54,6 Proc.Sn verlangt; 

 eine kleine Menge Iridium ist darin durch Rhodium er- 

 setzt, dessen Aequivalent geringer ist als das des Iri- 

 diums. 



Iridiumzink ist nicht krystallisirt zu erhalten. 



Ruthenium. 

 Das bei der Gewinnung des Iridiums aus ruthenium- 



